120 l'Ai NI-: 1)1-: I.ANCll-.NM-; l'C.Yl'Tl". 



dissout, on abandoniKiiil du sabli'silircux. blanc, assi'z analoiiui'à (.■chii d<' Fontainebleau, et dont 

 il est impossible do soupçonner la pn'-sGnco à l'(eil nu. ni même à la htupe. 



La quantité de sai)lc contenu dans 100 parties de celle i'('sine a varié suivant les points où 

 les prises ont été faites, de 38,07 à 45, 7S pour iOO. 



L'examen microscopique de ce sable, ipii est purement siliceux et insoluble dans l'eau 

 réii-ale, a démontre qu'il est formé d'éclats tins, à cassure concliuïdale, sans traces d'usure 

 comme en présente celui qu'on ti-ouve dans les Natrons. 



Les sul)stances végétales ([ui sont mêlées à ce sable n'ont rien otiorl d'intéressant à 

 noter ; pas de traces de i>-raissos, dt; pollen ou do spores d'aucune sorte. 



En ('va}ioi'aut Talcool. il reste une résine i)ure, à odeur nette et franche de poix blanche, 

 et avant tout à fait l'aspi-cl d'une colophane commune : sa densité est alors de 1.099; traitée 

 par la chaleur, elle commence à adhérer entre SO et ''^."'). est molle entre 100 et 102 ; on fusion 

 pâteuse à 1U7. et en pleine fusion à KiO degrés. 



L'indice d'acidité de cette résine puritiée est très faible 42,07 



L'indice saponique(Koethtorfor) 50 



L'indice d'éthéritication 13,93 



L'indice d'iode (Hiibl) 845 



L'indice d'iode ne donne des résultats compai-al)les ([ue si on laisse la résine jiendant 

 plusieurs jours avec un grand oxcl's de liqueur iodomercurique, à l'ol)scurité. 



La résine purifiée à l'alcool no laisse à l'incinération que des traces de cendres: elle n'est donc 

 pas un résinate insoluble dans l'eau, comme son faible indice d'acidité auraitpule faire supposer. 



Cette résine est donc une colophane commune, provenant d'un conifère. Pintes cedrtts, 

 Pliius pinea, Pinus hnlcpenats ; son odeur ne rappelle en rien les théré'bentines dites fines, 

 comme le citriodore, ou celles qu'on appelait jadis, baumes delà Mecque, de Judée, doChio, etc. 



Pour arriver à fixer rigoureusement son origine, il nous eût suffi, les constantes étant 

 établies, d'avoir des ri'sinos d'origine certaine à titre de comparaison. Nous n'en possédons 

 malheureusement pas. sauf de la n'-sine de pin d'Alep. (jne nous devons à l'obligeance de 

 M. le professeur Ileckol, et dont l'origine dès lors est indiscutable. Elle nous est arrivée sous 

 forme de galipot, c'est-à-dire en lai-mes écoulées spontanément do l'arbre, contenant par 

 conséquent de l'eau, de l'essence et des impuretés. Nous avons dissous ce produit dans l'alcool. 

 <% après filtration et évaporation poussée jusqu'à disparition totale de l'essence, nous avons 

 obtenu une colophane ([ui avait de primo abord, comme aspect, couleur, odeiu", transparence, 

 absolument les cai'actères de la résine égyptienne traitée de mém(\ 



Mais là s'est arrêtée la similitude, ainsi qu'on le voit par ce tableau où nous opposons les 

 constantes physiques de l'une et de l'autre i-ésino. 



RÉSINE d'Egypte résine du pin d"alep 



(Lorlet) (Hechel) 



Densité 1.099 1.147 



Indice d'acidité 42,07 141 



Indice sajtonique 50 188 



Indice éthérification 13,93 47 



Indice d'iode 845 972,5 



